DIQUE DE EMBALSE DEL « CADILLAL » 145 



litológicas hemos tenido oportunidad de reproducir la opinión au- 

 torizada del doctor Bodenbender. 



En cuanto á las más interesantes para nosotros, ó sean las propie- 

 dades mecánicas, bástanos referirnos á ios resultados délos ensayos 

 efectuados por el ingeniero Emilio Palacio, distinguido profesor de 

 ensayo de materiales de la Facultad de ciencias exactas, físicas y na- 

 turales de Buenos Aires, que con exquisita deferencia atendió nues- 

 tro pedido. 



Las muestras ensayadas eran cubos labrados; las números 2, 3, 

 10 y H fueron ensayadas secas y las números 1 , 5, 7, 8 y 9 después 

 de veintiocho días de sumergidas en agua. 



Los resultados de los ensayos á compresión están consignados 

 en el cuadro siguiente: 



Cuadro de resistencia d la compresión 



Número 



de la 

 muestra 



2 

 3 



4 

 6 

 10 

 11 

 1 

 5 

 7 

 8 

 9 



Sección en 

 cm2 



25,20 

 25,55 

 23,38 

 25,25 

 48,92 

 50,47 

 23,86 

 25,19 

 25,60 

 25,85 

 46,23 



Carga total 

 de rotura 



4330 



9630 



24000 



9000 



17750 



23750 



8250 



8250 



5250 



10250 



20000 



Resistencia 



de rotura 



á compresión 



kg cm-2 



171,8 

 377,0 

 1026,0 

 356,4 

 362,8 

 470,6 

 340,7 

 327,5 

 205,0 

 396,0 

 432,6 



Promedios 

 kg cm-^ 



Observaciones 



347,7 



seca 



340,^ 



saturada 



La muestra número 4, cuyo peso específico es de 2,75, ha resul- 

 tado como era de suponer, de resistencia mucho mayor que las 

 otras : es de color rojo obscuro, grano fino y compacto. 



La cantidad de agua absorbida después de 7 y 28 días respecti- 

 vamente se halla anotada en el cuadro siguiente : 



AN. SOC. CIENT. ARG. — T. LVII 



10 



